118 ANALES DE HISTORIA NATURAL. (4> 



La acción de un vidrio muy ácido sobre el carbonato de cal, 

 que se emplea como fundente en la fabricación del cristal, en 

 determinadas condiciones de temperatura, y bajo circunstan- 

 cias adecuadas de enfriamiento, ha podido dar lug-ar á la for- 

 mación del bisilicato de cal en estado cristalino. 



Estos indicios encontraron plena confirmación después del 

 examen microscópico del vidrio reducido á láminas traspa- 

 rentes. Aparecen éstas compuestas, en su mayor parte, por un 

 vidrio isótropo, de color rosado violáceo en alg-unos puntos, y 

 lig-eramente verdoso en otros, surcado por numerosas líneas 

 curvas de fractura, producidas, sin duda, por contracción de 

 la masa al solidificarse por enfriamiento. En el soplete da in- 

 dicios de mang'aneso, á cuya sustancia debe su coloración. 

 Atraviesan la pasta vitrea algunas venillas de materia bire- 

 fring-ente, con polarización de agregado, que están compues- 

 tas principalmente por microlitos de AVoIlastonita , de una 

 configuración especial que recuerda la de un reloj de arena 

 (fig. 2.*). Tienen de particular, examinados individualmente 

 entre los nicoles cruzados, que no se extinguen completa- 

 mente en ning'una posición, observándose únicamente la pro- 

 ducción de una barra oscura, paralela á la sección principal 

 de los nicoles que más se aproxima á la línea de su máxima 

 dimensión (fig. 2-a). Haciendo girar la preparación, la barra 

 negra cambia de posición relativa dentro de la forma microlí- 

 tica, pero permanece constantemente paralela al plano de vi- 

 bración del nicol. No se produce una segunda barra perpen- 

 dicular á la primera, como en las esferolitas de cruz negra, 

 porque, en el presente caso, pueden considerarse estos micro- 

 litos como constituidos por solos dos sectores opuestos de esas 

 esferolitas radiadas, unidos por sus vértices. Este fenómeno 

 no puede explicarse aquí de otro modo sino admitiendo que 

 los microlitos están compuestos de una multitud de fibrillas 

 cristalinas que se reúnen en el vértice común de los dos sec- 

 tores, y de allí irradian en diferentes direcciones, y en las 

 cuales coincide un eje de elasticidad con su longitud. Inter- 

 poniendo una lámina de selenita que dé el rojo de segundo 

 orden entre los nicoles cruzados, y cuyo eje de máxima elas- 

 ticidad esté colocado á 45" NE., se observa que, siempre que 

 la dirección de las supuestas fibras coincide con la del eje de 

 máxima elasticidad de la selenita, se produce en ellas la coló- 



